— 9 — 



Dieses sind die Tatsaclien, welche aus einer Analyse der 

 Anschliff- und Atzbilder des „Lamellaren Kupferglanzes" sich 

 ergeben. 



Welches Kristallgebäude liegt nun diesen eigenartigen 

 Strukturbildern zu Grunde ? 



Die Sektorenteilungen und der Zerfall höher symmetrischer 

 Kristallgestalten in Teilstücke von niedrigerer Symmetrie erinnert 

 lebhaft an ähnliche Bilder bei Leuzit und Borazit. Bei beiden 

 Mineralien kommen sie dadurch zustande, daß zwei enantio- 

 trope Modifikationen existieren. Das Mineral entstand in 

 der isometrischen «-Form, durchlief bei der Abkühlung den 

 Umwandlungspunkt und zerfiel dabei innerhalb des festen regu- 

 lären Kristallgebäudes in eine Anzahl mindersymmetrischer 

 Teilstücke der |ff-Form, deren Grenzen und deren kristallogra- 

 phische Orientierung no'bh gewisse Beziehungen erkennen läßt 

 zum isometrischen Bau der «-Form. 



Es lag nahe, eine ähnliche Erklärung für das Zustande- 

 kommen des „Lamellaren Kupferglanzes" anzuwenden. In der 

 Tat ist es seit den Arbeiten W. Hittorf's ') bekannt, daß die 

 Substanz Cus S dimorph ist. Der enantiotrope Umwandlungs- 

 punkt liegt nach den neueren Bestimmungen von Posnjak, Allen 

 undMERviN^) bei 91"^. Die über 91- stabile «-Form kristallisiert 

 regulär, in Oktaedern. Eine Verzwillingung // (111) ist häufig. 

 Diese Kristalle zeigen bei Temperaturen über 91 ° nie in sich 

 eine besondere Ätzspaltbarkeit, sondern nur die Absonderung 

 nach den oktaedrisch angeordneten Zwillingslamellen. Die bei 

 gewöhnlicher Temperatur bestandfähige /3-Form, der natürlich 

 vorkommende Kupferglanz, ist dagegen bekanntermaßen rhom- 

 bisch. Sowohl die natürlichen Stücke, als auch die von den 

 genannten Forschern synthetisch erhaltenen Kristalle von rhom- 

 bischem /3-Cu2 S zeigten die schon erwähnte gute Ätzspaltbar- 

 keit // (001). 



Die eingehend mitgeteilte mikroskopische Untersuchung 

 des „Lamellaren Kupferglanzes" hatte ich schon Mitte 1916 in 

 Tsumeb selbst angestellt, noch bevor ich die amerikanischen 

 Arbeiten über denselben Gegenstand erhalten hatte. Ich hatte 

 aus dieser Untersuchung die Überzeugung gewonnen, daß der 



>) W. Hittorf: Pogg. Ann. 1851. 84. 17, 25. 



'•') E. Posnjak, E. T. Allen and H. E. Mp;rvix : The sulphides of copper. 

 Econ. Geol. 1915. 10. 



